Pengujian Kuat Tekan Beton Pada Paving Block Berbahan Baku Limbah Plastik
Hartati Kapita 1* , Marwis Aswan 2 , Dian Tri Cahyani Aswan 3
1,2,3 Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pasifik Morotai, Maluku Utara Indonesia * Koresponden email : hartatia.albub@gmail.com Diterima: 26 Maret 2023 Disetujui: 1 April 2023

## Abstract
The basic materials used for making paving blocks, including plastic and natural waste, can vary. Most of the  waste  is  currently  generated  from  settlements,  with  75%  organic  waste  and  25%  inorganic  waste. Inorganic waste is not easily destroyed and requires a long decomposition period. The treatment results are observed in research using quantitative methods with experimental laboratory techniques, namely research methods, by treating the research subjects. Quantitative analysis was used in this study. The results of this study indicate that the compressive strength of paving blocks made from a mixture of 50% PET and 50% LDPE plastic waste has an average compressive strength of 18.41 Mpa, including quality B paving blocks. At the same time, it is stronger than paving blocks made from PET 100 plastic waste. % has an average compressive strength of 6.04 Mpa, and D grade paving blocks for those made from 100% LDPE type plastic waste have an average concrete compressive strength of 11.68 MPa from this result, including D quality paving blocks.
Keywords: inorganic, compressive strength, waste, organic, paving block

## Abstrak
Material dasar untuk pembuatan paving block dapat bermacam- macam salah satunya adalah dari limbah plastik maupun limbah alami. Limbah yang dihasilkan saat ini paling banyak dihasilkan dari pemukiman dengan persentase 75% Limbah organik dan 25% anorganik, limbah anorganik merupakan limbah yang tidak  mudah  hancur  serta  memerlukan  rentang  waktu  yang  panjang  untuk  terurai.  Pada  penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik experiment laboratorium yaitu metode penelitian dengan melakukan  perlakuan  terhadap  subjek  penelitian,  kemudian  hasil  dari  perlakuan  tersebut  diobservasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Kuat tekan paving block berbahan campuran dari limbah plastik jenis PET 50% dan LDPE  50% memiliki kuat tekan rata-rata 18,41 Mpa termasuk kategori paving block mutu B sementara itu kuat dari pada paving block berbahan limbah plastik jenis PET 100%  memiliki kuat tekan rata- rata 6.04 Mpa dan paving block bemutu D untuk yang berbahan limbah plastik jenis LDPE 100% kuat tekan beton rata- rata 11,68 Mpa dari hasil ini termasuk paving block mutu D.
Kata kunci: anorganik, kuat tekan, limbah, organik, paving block

## 1. Pendahuluan
Paving block merupakan pengerasan untuk menutup permukaan tanah, paving block dapat digunakan untuk bermacam keperluan. Tujuan penggunaan paving block adalah untuk mempercantik trotoar, selain itu juga dapat digunakan untuk  perkerasan jalan pada kompleks perumahan dan juga sebagai perkerasan pada areal parkir dan juga halaman rumah, hotel, sekolah maupun halaman restoran. Penggunaan paving block dapat juga berguna sebagai pengganti aspal dan beton sebagai fungsi utama  perkerasan[1]. Paving block memiliki sifat yang unik yaitu jika terpasang hanya satu maka menimbulkan sifat yang kaku dan jika dipasang saling mengunci maka akan bersifat lentur[2]
Bahan utama pembuatan paving block selama ini yang paling sering digunakan adalah pasir, kerikil air  dan  semen.  Jika  selalu  digunakan  dapat  mengakibatkan  ketersediaan  bahan-  bahan  tersebut  semakin menipis. Maka dari itu perlu dicari alternatif lain sebagai bahan utama pembuatan paving block [3]. Saat ini material  untuk  pembuatan paving  block dapat  bermacam-  macam  seperti  limbah  plastik  maupun  limbah alami[4].  Limbah  yang  dihasilkan  saat  ini  paling  banyak  dihasilkan  dari  pemukiman  dengan  persentase 75% Limbah organik dan 25% anorganik, limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mudah hancur serta memerlukan waktu yang panjang untuk terurai. Salah satu limbah anorganik adalah limbah plastik[5]. Limbah plastik telah menjadi salah satu penyebab terjadi kerusakan lingkungan karena perilaku masyarakat dalam membuang limbah plastik[6]. Paving block merupakan pengganti aspal dan beton sebagai perkerasan
jalan,  penggunaan paving  block dapat  digunakan  dari  bermacam-macam  bahan  baik  dari  bahan  alami maupun dari limbah plastik.
Terdapat  banyak  sampah  plastik  yang  dibuang  ke  lingkungan  diantaranya  adalah  sampah  dengan jenis low  density  polythilene (LDPE)  dan Polyethylene  Terephthalate (PET).  Plastik  berbahan  LDPE penggunaannya pada umumnya pada produk tas, gelas minuman, pembungkus obat, botol infus serta pada pembungkus sementara itu plastik PET penggunaannya di botol kemasan produk kecap, minyak, botol air dan juga saus [7].
Kabupaten Pulau Morotai khususnya Kecamatan Morotai Selatan, yang menjadi objek penelitian ini kegiatan masyarakat setiap harinya menghasilkan limbah yang mayoritas sampah atau limbahnya berasal dari limbah rumah tangga yang terdiri dari limbah plastik, limbah petani dan limbah non organik. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya tempat penampungan sampah sementara yang memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Jumlah  sampah  plastik  yang  ada  di  Indonesia  berjumlah  sebanyak  64  juta  ton  pertahu,  data  tersebut merupakan hasil dari kajian Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan juga Badan Pusat Statistik.
Sampah plastik yang ada di Indonesia adalah 64 juta ton  per tahun berdasarkan data dari Asosiasi Industri  Plastik  Indonesia  dan  Badan  Pusat  Statistik  [8].  Limbah  plastik  merupakan  limbah  yang membutuhkan waktu lama untuk terurai oleh karena itu harus menjadi prioritas utama dengan cara mendaur ulang.  Dalam  bidang  konstruksi  limbah  plastik  dapat  gunakan  untuk  bahan  bangunan  dan  juga  sebagai perkerasan jalan seperti paving block . [9].hal itu karena plastik memiliki sifat yang ringan, kuat, elastis, dan kuat. Pada umumnya paving blok terbuat dari beton
Dari  hasil  pemaparan  diatas,  peneliti  terdorong  untuk  melakukan  pengelolaan  sampah  plastik menjadi paving  block .  Selain  itu  jika  dikelola  dengan  baik  dapat  meminimalisir  atau  memangkas banyaknya  limbah  plastik  khususnya  botol  plastik  yang  ada  Kecamatan  Morotai  Selatan  dengan  cara mengolah kembali menjadi bahan utama dalam pembuatan paving block.
Untuk  mengurangi  menumpuknya  limbah  plastik  adalah  dengan  memanfaatkan  limbah  tersebut untuk  didaur  ulang  menghasil  produk  siap  pakai  seperti  menjadi paving block.  Paving  block dari  bahan dasar limbah plastik lebih kuat dan tahan banting hal ini berdasarkan uji coba dengan uji coba dilintasi oleh mobil tidak pecah begitupun saat dilempar dengan kencang.[10]. Dalam SNI 03-0691-1996, kuat besaran kuat tekan dari paving block dihitung beban per satuan luas[11], mesin kuat tekan beton dapat memecah beda  uji  jika  diberikan gaya  tertentu.  Kuat  tekan  ialah  besar  beban  pada  satuan  luas.  Pada paving  block kekuatan berasal dari bahan penyusun dan dipengaruhi ketika proses perawatan [12].

## 2. Metode Penelitian
Pada  penelitian  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  teknik experiment  laboratorium yaitu metode  penelitian  dengan  perlakuan  terhadap  subjek  penelitian  kemudian  hasil  dari  perlakuan  tersebut diobservasi.  Penelitian  ini  di  laksanakan  di  Laboratorium  Fakultas  Teknik  Universitas  Pasifik  Pulau Morotai namun pengumpulan sampah plastik di TPA Kecamatan Morotai Selatan yang berlokasi di Desa Dehegila.  Yang  menjadi  objek  perlakuan  penelitian  ini  ialah  limbah  plastik Poliethylene  Terephthalate (PET ) dan limbah plastik jenis Low Density Poliethylene (LDPE ) sebagai bahan utama pembuatan paving block .
Tahapan  dalam  pembuatan paving  block dimulai  dari  proses  pembersihan  dan  pemilihan  bahan- bahan  plastik  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian,  semua  bahan  tersebut  kemudian  dicacah  dengan ukuran berdimensi ± 1.5 mm x 30. Karena limbah PET yang telah dicacah pada ukuran 1.5 mm x 30 mm memiliki sifat fisik seperti kuat tekan dan juga kuat tarik tetapi akan berkurang sebanyak 0.4% jika kuat seratnya melebih proporsi[13]. Setelah itu plastik dilelehkan dengan dipanaskan terlebih dahulu didalam cetakan  yang  telah  dipersiapkan.  Sebelumnya  adonan  diaduk  sampai  adonan  siap  untuk  dicetak  sesuai dengan  cetakan  yang  telah  disiapkan.  Proses  percetakan paving  block harus  dibuat  dengan  cepat  agar adonan tidak cepat kering [14].
Hasil dari penelitian penelitian ini dianalisis secara kuantitatif. Metode pengujian kuat tekan beton, yang dirumuskan sebagai berikut : 𝑓𝑐 ′ = 𝑃 𝐴 Dimana : 𝑓𝑐 ′ = Kuat tekan beton (MPa)
P = Berat beban maksimum (N)
A = Luas Penampang benda uji (mm 2 )

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Lokasi  TPA  desa  Dehegila  memiliki  dengan  pusat  kota  Pulau  Morotai  masih  sangat  dekat  yakni dekat yaitu ±10, Sementara dengan jarak ke rumah sakit Umum Kabupaten Pulau Morotai hanya berkisar ±5. Jika melihat dari lokasinya diharapkan menjadi perhatian pemerintah untuk segera memindahkan ke lokasi  yang  jauh  dari  pusat  kota  hal  ini  dilakukan  agar  dapat  mengurangi  dampak  yang  buruk  bagi masyarakat
Gambar 1. Eksisting TPA Dehegila Sumber: Dinas Lingkungan Hidup kab Pulau Morotai[15]
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di wilayah Kecamatan Morotai Selatan, terletak di Desa Dehigila yang memiliki lahan seluas 3.8 hektare. Dengan fasilitas 10 mobil truk pengangkut sampah yang beroperasi pada pukul 08.00 – 12.00 WIT dan satu orang penjaga TPA, ini menandakan kurangnya sistem  pengolahan  sampah  plastik.  Penelitian  ini  menjadi  salah  satu  pengetahuan  bagaimana  mengolah sampah plastik jenis PET ( Poliethylene Terephthalate) dan LDPE ( Low Density Poliethyline) sebagai bahan utama pembuatan paving block.
Gambar 2 . Limbah Plastik sebelum diolah Sumber : Penulis  (2022)
Sampah  paling  banyak  yang  dijumpai  pada  TPA  Dehegila  adalah  jenis  sampah  plastik.  Sampah plastik yang ada tidak dikelola dengan baik tetapi langsung dibakar dengan cara ditumpuk dan dipadatkan dengan alat berat kemudian dibakar.

## 3.2. Prosedur Pengujian
1. Benda uji yang telah kering kemudian diberikan tanda atau keterangan untuk siapkan dalam pengujian kuat tekannya seperti terlihat pada Gambar 1 .
(a)
(b) (c)
Gambar 3 . (a) paving block 100% limbah plastik PET, (b) paving block 100% limbah plastik LDPE (c) paving block campuran limbah plastik PET 50% dan limbah plastik LDPE 50%
Sumber: Penulis (2022)
Ukuran paving block harus sesuai dengan yang telah ditentukan dalam SNI 03-0691-1996. Yaitu tebal minimal  60  mm  dan  nilai  toleransi  8%.  Toleransi  merupakan  acuan  perbandingan  yang  tidak  boleh melebihi ketentuan [7].
2. Mempersiapkan  dan  menghidupkan  mesin  uji  tekan  dan  kemudian  meletakan  balok  tambahan  pada dudukan  mesin compression  test. Kemudian paving  block yang  akan  diuji  di  atas  dudukan  balok tambahan seperti Gambar 4 a, 4b dan 4c .
(a) (b) (c)
Gambar 4 . (a) Mesin uji kuat tekan, (b) Balok pada dudukan mesin uji kuat tekan (c)  peletakan paving block untuk pengujian
Sumber: Penulis (2022)
3. Langkah selanjutnya adalah  hidupkan mesin dan diberi beban konstan  sampai sampel uji  pecah atau hancur. Seperti  yang  terlihat  pada Gambar 5 (a). Selanjutnya dicatat  beban  maksimum  yang  terjadi selama percobaan seperti Gambar 5 (b).
Gambar 5 . (a) Sampel uji retak/hancur, (b) Beban Maksimum Pengujian Sumber: Penulis (2022)

## 3.3. Analisis Pengujian Tekan
Paving block yang  dibuat  harus  cukup  kuat  dalam  menahan  beban  tekanan  karena  itu  merupakan sebagai  salah  satu  syarat  utama.  Dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pekerjaan  dan  juga  kekuatan didapatkan dari perbandingan adukan [16] . 1. Paving Block berbahan Limbah Plastik Jenis 100% PET.
Gambar 6 merupakan hasil pengujian kuat tekan dari sampel 1A, 1B, 1C, 1D, 1E dengan menggunakan mesin uji compression test .
Gambar 6 . Grafik pengujian sampel 1A, 1B, 1C, 1D, dan 1E, jenis plastik 100% PET Sumber: Hasil Eksperimen (2022)
Pada Gambar 6 menunjukkan hasil dari pengujian kuat tekan pada paving block mendapatkan hasil rata-rata 6.046 MPa. Dengan bahan utama 100% dari limbah plastik jenis PET. Dimana pada sampel 1A  menghasilkan  kekuatan  sangat  rendah  yaitu  1.34  Mpa,  untuk  sampel  1B  hasil  sebesar  3.24, sementara angka tertinggi didapat pada sampel  1C yaitu 13.65 Mpa dan sampel 1d hasilnya sebesar 3.06 serta sampel 1E menghasilkan 8.9 Mpa.  Dari hasil ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar  sampel  hal  ini  karena  pada  saat  peleburan  terdapat  sampel  yang  memiliki  tingkat  kepadatan berbeda.
Tabel 1 . Standar kekuatan Paving Block (SNI 03-0691-1996) Mutu Kuat tekan (MPa) Rata-rata Minimal A 40 35 B 20 17,0 C 15 12,5 D 10 8,5
Berdasarkan hasil pengujian  pada Gambar 6 , dapat disimpulkan bahwa paving block berbahan limbah botol plastik (PET) 100%  termasuk kategori bermutu D. Paving block dengan kategori D hanya dapat digunakan untuk area taman.
2. Paving Block berbahan Limbah Plastik Jenis 100% LDPE
Gambar  7 merupakan  grafik  dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  dari  sampel  2A,  2B  dan  2C  dengan menggunakan mesin compression test.
1,38 3,24 13,65 3,06 8,9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Sampel 1A Sampel 1B Sampel 1C Sampel 1D Sampel 1E
Limbah plastik jenis PET 100%
18,58 11,01 5,47 Sampel 2A Sampel 2B Sampel 2C
Limbah plastik jenis LDPE 100%
Pada Gambar 7 merupakan grafik dari hasil pengujian limbah plastik 100 % LDPE memiliki kekuatan rata-  rata  sebesar  11.68 Mpa. Dimana  sampel 2A  sebesar  18,  58  Mpa,  untuk  sampel  2B 11,01 dan sampel  2C  5,47.  Perbedaan  hasil  pada  pengujian  dipengaruhi  pada  saat  proses  peleburan  yang mengakibatkan rongga pada sampel dan sehingga berdampak padan sampel.
Tabel 2. Standar kekuatan Paving Block (SNI 03-0691-1996)
Mutu Kuat tekan (MPa) Rata-rata Minimal A 40 35 B 20 17,0 C 15 12,5 D 10 8,5
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa kuat tekan pada sampel 2A, 2B,dan 2C dengan rata-rata kekuatan 11.68 Mpa termasuk kategori paving block bermutu D dan hanya bisa digunakan pada taman sebagai material penutup tanah.
3. Paving Block berbahan Limbah Plastik Jenis PED 50% dan LDPE 50%.
Gambar 8 merupakan hasil pengujian kuat tekan dari sampel 3A, 3B, 3C dan 3D dengan menggunakan mesin uji compression test .
Gambar 8 : Grafik pengujian sampel 3A, 3B, 3C dan 3D, jenis plastik 50 %  PET dan Jenis 50 % LDPE Sumber : Hasil Eksperimen (2022)
Pada Gambar 8 menunjukkan hasil dari pengujian kuat tekan pada paving block mendapatkan hasil rata-rata 18.41 MPa. Dengan bahan utama 50% dari limbah plastik jenis PET dan limbah plastik 50 % LDPE. Dimana pada sampel 3 A menghasilkan 23.75 Mpa, untuk sampel 3B menghasilkan 25.5 Mpa, sementara sampel 3C menghasilkan 17.38 Mpa, dan untuk sampel 3D hanya menghasilkan 7.03 Mp. Perbedaan tiap sampel ini terjadi pada saat peleburan sehingga terdapat rongga yang  mengakibatkan kepadatan berbeda.
Tabel 3 . Standar kekuatan Paving Block (SNI 03-0691-1996) Mutu Kuat tekan (MPa) Rata-rata Minimal A 40 35 B 20 17,0 C 15 12,5 D 10 8,5
Berdasarkan Tabel  3 menunjukan  bahwa  kuat  tekan  pada  sampel  2A,  2B,dan  2C  dengan  rata-rata
23,75 25,5 17,38 7,03 0 5 10 15 20 25 30 Sampel 3A Sampel 3B Sampel 3C Sampel 3D
Limbah plastik jenis PET 50% dan LDPE 50%…
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
kekuatan  18.41  Mpa  termasuk  kategori paving  block bermutu  B. Paving  Block dengan  mutu  B dipergunakan pada lahan parkir.
Dalam pengujian paving block berbahan limbah plastik terjadi nilai kuat tekan yang tidak sama di satu adonan.  Hal  tersebut  karena  dalam  proses  pencetakan  yang  mana  di  dalam  adonan  terdapat  udara  yang terjebak membuat paving block tidak padat. Ini menyebabkan dalam pengujian tekan paving block cepat atau mudah hancur karena proses pengadukannya yang kurang merata.

## 4. Kesimpulan
Penggunaan limbah  plastik 100 % PET dan limbah plastik 100% LPPE sebagai bahan utama paving block menghasilkan nilai kuat tekan yang cukup rendah yaitu rata-rata 8.86 Mpa. Oleh karena itu hanya bisa  digunakan  pada  lahan  penutup  tanah  seperti  taman.  Sementara  untuk  komposisi  campuran  limbah dengan komposisi plastik 50 % PET dan limbah plastik 50% LDPE menghasilkan nilai kuat tekan sebesar 18,  41  Mpa.  Sehingga  dapat  dipergunakan  pada  lahan  parkiran.  Terdapat  berbedaan  nilai  hasil  dari pengujian  pada  setiap  sampel  hal  ini  karena  terdapat  rongga  pada  saat paving  block dicetak  sehingga mempengaruhi  kepadatan  sampel.  Selain  itu  pada  saat  peleburan  tidak  meratanya  proses  pengadukan. Untuk  mendapatkan paving  block bermutu  A  maka  diperlukan  campuran  substitusi  lain  seperti  pasir maupun kerikil agar dapat menambah kekuatan dari paving block itu sendiri.

## 5. Daftar Pustaka
[1] K.  Indah,  S.  Dan,  and  A.  Bima  Nusa,  “Pemanfaatan  Limbah  Plastik  Hdpe  (High  Density Polythylene) Sebagai Bahan Pembuatan Paving Block,” Cetak) Bul. Utama Tek. , vol. 15, no. 1, pp. 1410–4520, 2019.
[2] M. H. Dermawan, “Model Kuat Tekan, Porositas dan Ketahanan Aus Proporsi Limbah Peleburan Besi dan Semen untuk Bahan Dasar Paving Block,” Tek. Sipil, Univ. Negeri Semarang , vol. 13, no. 1, pp. 44–45, 2011.
[3] I. Barkiah, “Nilai Konversi Uji Kuat Tekan Variasi Bentuk Paving Block Terhadap Bentuk Sampel Uji Sni 03-0691-1996,” Teknol. Berkelanjutan (Sustainable Technol. Journal) , vol. 9, no. 2, pp. 81– 89, 2020.
[4] S. N. vIicky A. Sudarno, “Pemanfaatan Limbah Plastik Untuk Pembuatan Paving Block,” J. Tek. Sipil Terap. , vol. 3, no. 2, p. 101, 2021, doi: 10.47600/jtst.v3i2.290.
[5] S.  Widodo,  N. N.  N.  Marleni,  and  N. A.  Firdaus,  “Pelatihan  Pembuatan Paving  Block dan Eco- Bricks dari Limbah Sampah Plastik di Kampung Tulung Kota Magelang,” Community Empower. , vol. 3, no. 2, pp. 63–66, 2018, doi: 10.31603/ce.v3i2.2460.
[6] B. Burhanuddin, B. Basuki, and M. Darmanijati, “Pemanfaatan Limbah Plastik Bekas Untuk Bahan Utama  Pembuatan  Paving  Block,” J.  Rekayasa  Lingkung. ,  vol.  18,  no.  1,  pp.  1–7,  2020,  doi: 10.37412/jrl.v18i1.20.
[7] Suganda Wijaya, Daryati, and Rosmawita Saleh, “Pemanfaatan Abu Sekam Padi Dan Plastik Pet Menjadi Pengganti Sebagian Agregat Halus Dalam Pembuatan Paving Block,” Menara J. Tek. Sipil , vol. 17, no. 2, pp. 70–76, 2022, doi: 10.21009/jmenara.v17i2.26082.
[8] R. Siregar, “Peningkatan Nilai Kekuatan Tekan Paving Block Berbahan Sampah Plastik Melalui Optimalisasi Peleburan dan Persentasi Komposisi Pasir,” Rotasi , vol. 23, no. 3, pp. 38–43, 2021, [Online]. Available: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/rotasi/article/view/37114
[9] Z.  Zulkarnain,  “Penggunaan  Plastik  Tipe  Pet  Sebagai  Pengganti  Semen  Pada  Pembuatan  Paving Block,” Inovtek Polbeng , vol. 9, no. 2, p. 214, 2019, doi: 10.35314/ip.v9i2.1010.
[10] M. A. Kader, E. Herlina, and W. Setianingsih, “Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi Paving Block Sebagai Prospek Bisnis Pada Masyarakat Pra Sejahtera,” Abdimas Galuh , vol. 3, no. 1, p. 102, 2021, doi: 10.25157/ag.v3i1.5026.
[11] B.S.N,  “Standar  Nasional  Indonesia  Badan  Standardisasi  Nasional  Bata  beton  (Paving  block),” 1996.
[12] Iqbal  Maulia,  Ismeddiyanto,  and  R.  Suryanita,  “Sifat  Mekanik  Paving  Block  Komposit  Sebagai Lapis Perkerasan Bebas Genangan Air (Permeable Pavement),” J.  Tek. ,  vol. 13, no.  1,  pp.  9–16, 2019, doi: 10.31849/teknik.v13i1.2558.
[13] Lalu Syamsul Hadi, “Pemanfaatan Limbah Plastik Polyethylene Terepthalet (PET) Untuk Bahan Tambahan Pembuatan Paving Block,” J. Tekno , 2018.
[14] S.  Asnur  and  A.  Setiawan,  “Sosialisasi  pembuatan  paving  block  cari  limbah  plastik  berbasis pemberdayaan  masyarakat  di  Kota  Makassar,” Dedikasi ,  vol.  22,  no.  1,  pp.  2–5,  2020,  doi: 10.26858/dedikasi.v22i1.13811.
[15] D. L. H. K. Morotai, “Lokasi Eksisting TPA Dehegila,” DINTEK , 2021.
[16] Rahmi Yanita. Gufron Andreas, “Manfaat Faktor Konversi Paving Block.pdf,” J. IPTEK , vol. 1, no. 2, pp. 79–87, 2017.